138 Hrflolre naturelle 
foirs, &c. qui font plus minces dans le tran¬ 
chant que dans le dos, feront trop acier 
dans la partie mince, & trop fer dans l’autre, 
& d’ailleurs les petites bourfouflures qui 
s’élèvent à leur furface rendroient ces pièces 
défeétueufes : il faut de plus que l’acier cé¬ 
menté foit corroyé, fui & foudé pour avoir 
de la force & du corps; en forte que ce 
procédé de forger les pièces, avant de les 
mettre dans le cément, ne peut convenir que 
pour les morceaux épais , dont on ne veut 
convertir que la furface en acier. 
Pour faire de l’acier avec la fonte de fer, 
il faut commencer par rendre cette fonte 
aufli pure qu’il eft polîïble avant de la tirer 
du fourneau de fufion ; & pour cela fi l’on 
met huit mefures de mine pour faire de la 
fonte ordinaire, il n’en faudra mettre que 
fix par charge fur la même quantité de char¬ 
bon, afin que la fonte en devienne meil¬ 
leure : on pourra auflî la tenir plus long¬ 
temps en bain dans le creufet, c’eft-à-dire, 
quinze ou feize heures au lieu de douze , 
elle achèvera pendant ce temps de s’épurer ; 
enfuite on la coulera en petites gueufes ou 
lingots, & pour la dépurer encore davan¬ 
tage, on fera fondre une fécondé fois ce lin¬ 
got dans le feu de l’aflinerie ; cette fécondé 
fufion lui donnera la qualité nécefiaire pour 
devenir du bon acier au moyen du travail 
fuivanr. 
On remettra au feu de l’aifinerie cette 
fonte épurée pour en faire une loupe qu’on 
portera fous le marteau loriqu’elle fera rou- 
gie à blanc, on la traitera comme le fer or- 
